e-ISSN Number 2655 2967

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 6  Nomor 1 (2021) SINTA Accreditation Number 28/E/KPT/2019 Published by Corresponding Author Department of Chemical Engineering winda.rahmalia@chemistry.untan.ac.id Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address Jalan Urip Sumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received : 10 Juli 2020 Phone Number Received in revised : 04 Februari 2021 +62 852 5560 3559 Accepted 30 Mei 2021
+62 852 4220 3009

## Studi Komparasi Penggunaan TiO 2 Anatase dan P25 sebagai Anoda untuk Sel Surya Tersensitasi Bixin
(Comperative Study of the Use of TiO 2 Anatase and P25 as Anodes for Bixin Sensitized Solar Cell)
Septiani, Uray Amira Naselia, Imelda H. Silalahi, Thamrin Usman, Winda Rahmalia*
Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani, Pontianak, 78124 telp.0896-5530-1262
Kata Kunci: Bixin, sel surya tersensitasi pewarna, TiO 2 anatase and P25
Key Words : Bixin, dye sensitized solar cell, TiO 2 anatase and P25

## Inti Sari
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menentukan  kinerja  sel  surya  yang  menggunakan  TiO 2 - anatase dan TiO 2 -P25 sebagai anoda. Bixin digunakan sebagai sensitizer . Bixin diekstraksi dan diisolasi dari biji kesumba. Bixin dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan FTIR. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan adanya 3 puncak karakteristik bixin pada 488, 459, 430 nm. Spektra FTIR  bixin ditandai dengan adanya serapan pada bilangan gelombang 3183 cm -1 mengindikasikan vibrasi renggang -OH yang berasal dari gugus karboksilat; pada 2955, 2924, dan 2852 cm -1 vibrasi renggang H-C-H; pada 1716 cm -1 vibrasi renggang C=O; pada 1608 cm -1 vibrasi tekuk O-H; pada 1563 dan 1518 cm -1 vibrasi renggang C=C (alkena); pada 1379 cm -1 vibrasi tekuk C-H; pada 1255 cm -1 vibrasi renggang C-O; pada 1161 cm -1 vibrasi simetri dan asimetri C-O-C (kelompok  ester);  serta  pada  1012  cm -1 vibrasi  renggang  C-H.  Kinerja  sel  surya  yang menggunakan TiO 2 -antase menunjukkan efisiensi konversi energi maksimum yang lebih tinggi (0,027%) jika dibandingkan dengan TiO 2 -P25 (0,006%) di bawah intensitas cahaya 100 W/m 2 .

## Abstract
The present research was conducted in order to determine the performance of solar cells that  use  TiO 2 -anatase  and P25  as  electrode.  Bixin  was  used  as a  sensitizer.  Bixin  was analysed  using  UV-Vis  and  FTIR  spectrophotometer.  The  analysis  using  UV-Vis spectrophotometer showed that there were 3 peaks characteristic of bixin at 488, 459, 430 nm.  FTIR  spectra  of  bixin  was  showed  that  the  characterized  bixin  by  the  presence  of vibration peaks at of 3183 cm -1 indicating the –OH originating from carboxylate group, at 2955 cm -1 ; 2924 cm -1 , and 2852 cm -1 the H-C-H stretching vibration, at 1716 cm -1 the C=O stretching vibration, at 1608 cm -1 the O-H bending vibration, at 1563 and 1518 cm - 1 the C=C (alkene) stretching vibration, at 1379 cm -1 the C-H bending vibration, at 1255 cm -1 the C-O stretching vibration, at 1161 cm -1 symmetric and asymmetric vibration of the C-O-C (ester group), and at 1012 cm -1 the C-H bending vibration. The performance of solar  cells  using  TiO 2 -antase  shows  a  higher  maximum  energy  conversion  efficiency
(0.027%) when compared to TiO 2 -P25 based solar cell  (0.006%) under the light intensity of 100 W/m 2 .

## PENDAHULUAN
Sel surya tersensitasi pewarna ( Dye sensitized solar  cell/ DSSC)  merupakan  perangkat  fotovoltaik yang dapat mengkonversi secara langsung energi foton menjadi  energi  listrik  tanpa  mengemisikan  gas  CO 2 . DSSC  merupakan  jenis  sel  surya  generasi  ketiga. Sistem DSSC terdiri atas 5 komponen utama yaitu kaca konduktif  ( conductive  glasses ),  anoda, sensitizer , elektrolit,  dan  katoda  [1]. Efisiensi  konversi  energi listrik  dari  DSSC  yang  menggunakan  kompleks Ruthenium N719 sebagai sensitizer mencapai 10,73% [2].  Penggunaan  DSSC  berbasis sensitizer kompleks Ruthenium dapat  menghasilkan  efisiensi  yang  tinggi, namun penggunaan kompleks Ruthenium ini memiliki keterbatasan  dari  segi  ketersediaan  bahan  baku  yang sangat  terbatas,  sehingga  menyebabkan  harga kompleks Ruthenium yang tinggi, selain itu kompleks Ruthenium tidak mudah untuk disintesis [3].
Penggunaan pewarna alami memiliki potensi yang  besar  untuk  dijadikan  sebagai sensitizer dikarenakan  ketersediaannya  yang  melimpah,  dan proses  sintesis  yang  lebih  sederhana. Sensitizer yang berasal dari bahan alam harus dapat menyerap semua panjang  gelombang  (hingga  panjang  gelombang  920 nm), memiliki gugus karboksilat yang dapat digunakan untuk  berikatan  di  permukaan  semikonduktor  (TiO 2 ) [4].
Bixin  (C 25 H 30 O 4 )  merupakan  salah  satu pewarna alami yang berasal turunan karotenoid dengan sebelas  ikatan  rangkap  terkonjugasi  dengan  gugus ester  dan  karboksilat  pada  salah  satu  ujung  rantai terkonjugasinya  [5].  Bixin  dapat  menyerap  cahaya pada  rentang  cahaya  tampak  dengan  panjang gelombang  400-500  nm  [6].  Ikatan  yang  mungkin antara  bixin  dan  semikonduktor  TiO 2 dapat  terjadi pada gugus karboksilat  dan ester dari bixin, sehingga dapat membentuk tipe ikatan seperti ester monodentat, khelat bidentat, bridging bidentate , ikatan H, ikatan H ganda, karboksilat, dan monodentat melalui C=O [7]. Struktur cis -bixin dapat dilihat dari Gambar 1.
Gambar 1. Struktur cis -bixin [8]
Selain  itu,  anoda  juga  menjadi  komponen yang  sangat  penting  dalam  sistem  DSSC  yang memiliki fungsi utama seperti menyediakan permukaan untuk proses adsorpsi sensitizer , berfungsi sebagai akseptor elektron yang berasal dari sensitizer , dan berfungsi sebagai penghantar elektron [9]. Anoda yang  berasal  dari  semikonduktor  TiO 2 telah  banyak digunakan karena memiliki beberapa tipe seperti TiO 2 anatase, TiO 2 rutil, dan TiO 2 -P25. Menurut Hanaor et al .  [10],  menyebutkan  bahwa  TiO 2 anatase  memiliki kinerja  fotokatalitik  yang  lebih  stabil  dibandingkan dengan  TiO 2 rutil,  hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan kepadatan  yang  lebih  tinggi  akibat  adanya  radikal hidorksil yang teradsorpsi di permukaan, serta muatan yang  lebih  lambat  mengalami  proses  rekombinasi dalam  fase  anatase.  Roose et  al .  [11],  menyebutkan bahwa  TiO 2 rutil  memiliki  pita  konduksi  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  anatase,  sehingga  dapat menyebabkan nilai Voc yang lebih rendah. Selain itu, TiO 2 rutil  memiliki  kemampuan  adsoprsi  terhadap sensitizer yang  rendah,  sehingga  dapat  menghambat transport muatan yang dapat menurunkan nilai Isc.
Rahmalia et al . [9], melakukan studi adsorpsi terhadap TiO 2 anatase dibandingkan dengan TiO 2 P-25 terhadap  adsorpsinya  dengan sensitizer bixin, menunjukkan bahwa adsorpsi bixin pada TiO 2 anatase mengikuti model Langmuir, sedangkan untuk adsorpsi bixin  pada  TiO 2 P-25  mengikuti  model  Freundlich. Adsorpsi  mengikuti  model  Langmuir  memiliki kelebihan,  dimana  adsopsi  terjadi  pada  situs permukaan yang homogen dan adsorpsi terjadi secara monolayer.  Sedangan  adsorpsi  mengikuti  model Freundlich, adsorpsi terjadi pada situs permukaan yang heterogen,  adsorpsi  terjadi  secara  multilayer  dan bersifat reversible . Dye yang  terserap  secara monolayer  berperan  penting  untuk  menghasilkan efisiensi  konversi  energi  sel  DSSC yang lebih tinggi. Oleh  karena  hal  tersebut  di  atas,  penelitian  ini
bertujuan  untuk  membandingkan  kinerja  sel  surya menggunakan  TiO 2 anatase  dengan  TiO 2 P-25 menggunakan bixin sebagai sensitizer .

## METODE PENELITIAN Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aseton (CH 3 COCH 3 , Mallinckrodt Chemicals, 99,8%), etil  asetat  (C 4 H 8 O 2 ,  Merck,  ≥99,9%),  iod  (I 2 ,  VWR Chemicals),  kalium  iodide  (KI,  Merck),  serbuk  TiO 2 anatase dan P25, karbon, kaca transparaent conductive oxide (TCO)  dengan  jenis fluorine-doped  tin  oxide (FTO)  coated  TEC-7 conductive  glasses SOLEM, metanol (CH 3 OH, Merck, ≥99,9%), n -heksana (C 6 H 14 , Merck,  ≥95%),  asetil  aseton  (C 5 H 8 O 2 ,  Merck,  99%) dan  etanol  absolut  (C 2 H 5 OH,  Merck,  ≥99,5%),  plat KLT (TLC Silica Gel 60 F 254 , Merck).
Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  seperangkat  alat  gelas  standar,  tanur (Thermolyne), oven (Memmert), evaoporator, hotplate , multimeter scientific 6,5 digit (Agilent 34461 Å, neraca analitik, lampu Xenon 50 Watt (PRO-LITE), spektrofotometer  UV-Vis  (SHIMADZU),  FTIR (SHIMADZU), solar power meter (BTU W/m 2 Tester Handheld Portable).

## Prosedur Kerja

## Ekstraksi dan Purifikasi Bixin dari Biji Kesumba
Ekstraksi  bixin  dari  biji  kesumba  mengadopsi penelitian dari Gómez-Ortiz et  al .  [12] dan Rahmalia et al . [13]. Biji kesumba dikeringkan pada suhu 50 o C selama 7 jam. Ekstraksi dilakukan dengan mencampurkan 100 g biji kesumba kering dengan 200 mL pelarut etil asetat, di stirrer selama 1 jam. Ekstraksi dilakukan  hingga  warna  merah  pada  biji  memudar. Larutan berwarna merah pekat disaring menggunakan kertas  saring  untuk  memisahkan  filtrat  dan  biji kesumba.  Selanjutnya  larutan  hasil  ekstraksi  di evaporasi  pada  suhu  40 o C  hingga  diperoleh  ekstrak kering.  Ekstrak  kering  yang  diperoleh  dicuci  dengan metanol dan n -heksana sambil disaring. Ekstrak kering yang  telah  dicuci  selanjutnya  dianalisis  menggnakan KLT dengan beberapa variasi eluen n -heksana dan etil asetat  (9:1),  (8:2),  (7:3),  (6:4),  dan  (1:1),  serta  eluen aseton:metanol  dengan  perbandingan  (1:1).  Eluen terbaik  yang  diperoleh  kemudian  digunakan  dalam proses purifikasi.
Purifikasi  bixin  mengadopsi  penelitian  Gómez- Ortiz et  al .  [12],  menggunakan  kolom flash
chromatography .  Sebanyak  2  g  ekstrak  kering  biji kesumba dilarutkan dalam aseton. Selanjutnya sampel yang telah dilarutkan dicampurkan dengan silika 60-70 mesh dan  digerus.  Proses  elusi  kolom  dilakukan dengan  menggunakan  eluen n -heksana:etil  asetat dengan  perbandingan  (9:1),  (8:2),  (7:3),  (6:4),  dan (1:1),  dilanjutkan  dengan  aseton-metanol  dengan perbandingan (1:1). Eluen yang dihasilkan selanjutnya ditampung  dan  dianalisis  menggunakan  KLT.  Eluen yang  memiliki  nilai  Rf  yang  sama  selanjutnya digabungkan dan dievaporasi dan dianalisis menggunakan  analisis  spektrofotometri  UV-Vis  dan FTIR.

## Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)
Preparasi Kaca TCO (FTO)
Kaca  FTO  dipotong  dengan  ukuran  (1x1)  cm 2 . Kaca dicuci hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, kaca disonikasi dalam campuran  air  terdeionisasi  dan  isopropanol  (1:1  v/v) selama 1 jam. Kaca FTO selanjutnya dipanaskan pada suhu 450 o C selama 30 menit.

## Preparasi Anoda
Preparasi anoda dibuat dengan menimbang 2,5 g TiO 2 (anatase  dan  P-25  secara  terpisah).  Kedalam masing-masing  TiO 2 ditambahkan  16  tetes  asetil aseton, 12 tetes triton x-100 dan 20 mL etanol absolut. Selanjutnya,  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer pada  200  rpm  selama  72  jam  atau  hingga  terbentuk pasta.

## Preparasi Katoda
Katoda yang digunakan merupakan pasta karbon yang disiapkan dengan menambahkan 640 mg karbon mesopori, 1 mL pasta TiO 2 , 1 mL triton x-100 dan 2 mL air demineral. Selanjutnya, campurkan menggunakan  ultrasonik  dengan  frekuensi  20  kHz selama 5 menit.

## Preparasi Elektrolit
Elektrolit yang digunakan merupakan pasangan redoks  (I - I 3 - ⁄ ).  Padatan  KI  ditimbang  sebanyak  404 mg, I 2 sebanyak 261 mg, dan gliserol karbonat asetat sebanyak  551  mg.  Selanjutnya,  campuran  diaduk hingga  homogen,  larutan  elektrolit  disimpan  dalam botol gelap dan tertutup.

## Perakitan DSSC
Kaca FTO dibuat sisi aktif dengan ukuran 0,5 x 1,0  cm  dengan  menempelkan  isolasi  bening membentuk pola sisi aktif seperti persegi. Selanjutnya, masing-masing  pasta  TiO 2 (anatase  dan  P-25) dideposisikan pada permukaan kaca FTO, selanjutnya
dipanaskan  pada  suhu  500 o C  selama  1  jam.  Pasta katoda  karbon  dideposisikan  di  kaca  FTO  yang berbeda  dan  dipanaskan  pada  250 o C  selama  1  jam. Lapisan  pasta  anoda  TiO 2 (anatase  dan  P-25) direndam  dalam  larutan sensitizer (bixin)  dengan konsentrasi 1,33 g/L (dalam pelarut dimetil karbonat) selama  24  jam.  Selanjutnya,  di  atas sensitizer ditambahkan 1 tetes elektrolit, lalu ditutup dengan kaca FTO  yang  telah  dideposisikan  pasta  anoda  sehingga membentuk  lapisan  seperti sandwich .  Sel  yang  telah terbentuk dilem dan dijepit.

## Uji Kinerja DSSC
Uji  kinerja  DSSC  dilakukan  menggunakan lampu  Xenon  50  watt  (PRO-LITE)  dan  intensitas cahaya  diukur  menggunakan solarmeter multimetrix SPM72. Open-circuit voltage (Voc), dan short-circuit current (Isc)  diukur  pada  intensitas  0-1000  W/m 2 (dengan mengabaikan pengaruh suhu).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karaktristik Bixin
Bixin yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang  gelombang  300-650  nm.  Spektrum  UV-Vis dari bixin dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Spektrum Serapan Bixin dalam Pelarut Aseton
Gambar 1 menunjukkan adanya 3 puncak serapan untuk bixin yang dihasilkan dalam pelarut aseton yaitu pada  488,  459,  dan  430  nm.  Spektrum  serapan  yang berada  direntang  panjang  gelombang  di  atas  400  nm dapat dipengaruhi adanya ikatan rangkap terkonjugasi yang  berperan  dalam  proses  penyerapan  cahaya  oleh gugus  kromofor  dan  mengasilkan  warna.  Bixin memiliki  ikatan  rangkap  terkonjugasi  (C=C)  dan gugus  karbonil  (C=O)  dapat  memberikan  serapan direntang  panjang  gelombang  sinar  tampak.  Puncak serapan pada panjang gelombang 488 nm menunjukkan adanya transisi elektron dari π ke π * , 459 nm terjadi transisi elektron dari π ke π * , dan pada 430 nm  terjadi  transisi  elektron  dari  n  ke  π * yang  berasal
dari  gugus  karbonil  (C=O).  Transisi  elektron  ini bersesuaian  dengan  tingkatan  energi,  dimana  transisi elektron  dari  π  ke  π * ,  memiliki  energi  yang  paling rendah,  sedangkan  transisi  elektron  dari  n  ke  π * , memiliki energi yang lebih tinggi [14]. Puncak serapan bixin  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  penelitian Rahmalia et al . [13], dimana serapan maksimum bixin dengan pelarut aseton terdapat tiga puncak utama yaitu pada 487 nm, 457 nm, dan 429 nm.
Karakteristik  bixin  juga  diamati  menggunakan analisis FTIR. Spektrum FTIR dapat mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada senyawa bixin dengan intensitas serapan yang terjadi. Spektrum FTIR untuk senyawa bixin, diamati pada Gambar 2.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 350 400 450 500 550 A b so rb an si
Panjang Gelombang (nm)
Gambar 2. Spektrum FTIR Bixin
Gambar  2.  menunjukkan  adanya  serapan  bixin pada bilangan gelombang 3183 cm -1 mengindikasikan vibrasi regangan –OH yang berasal   dari gugus fungsi karboksilat,  pada  2955  cm -1 ;  2924  cm -1 ;  2852  cm -1 vibrasi  regang  H-C-H,  pada  1716  cm -1 vibrasi renggang  C=O,  pada  1608  cm -1 vibrasi  tekuk  O-H, pada 1563 cm -1 dan 1518 cm -1 vibrasi renggang C=C (alkena), pada 1379 cm -1 vibrasi tekuk C-H, pada 1255 cm -1 vibrasi  renggang  C-O,  pada  1161  cm -1 vibrasi simetri  dan  asimetri  C-O-C  (kelompok  ester),  pada 1012 cm -1 vibrasi renggang C-H. Hasil analisis FTIR bixin ini sesuai dengan penelitian Rahmalia et al . [13].

## Parameter Kinerja Sel Surya Tersensitasi Bixin
Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai Voc dan Isc meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  intensitas cahaya.  Secara  umum,  nilai  Voc  dari  DSSC  yang menggunakan  TiO 2 -anatase  sedikit  lebih  rendah  jika dibandingkan dengan DSSC yang menggunakan TiO 2 - P25.  Namun  demikian,  nilai  Isc  yang  dihasilkan dari DSSC  yang  menggunakan  TiO 2 -anatase  lebih  tinggi dibandingkan dengan DSSC yang menggunakan TiO 2 - P25. Hasil pengukuran parameter dari masing-masing
sel  surya  ini  memiliki  hubungan  dengan  hasil karakteristik adsorpsi dari bixin pada TiO 2 anatase dan TiO 2 P-25 yang berbeda. Penelitian Rahmalia et al . [9], melaporkan  bahwa  adsorpsi  bixin  pada  TiO 2 anatase mengikuti  model  Langmuir  (qm=  13,0  mg.g -1 ,  r 2 = 0,98), sedangkan untuk adsorpsi bixin pada TiO 2 P-25 mengikuti model Freundlich (Kf= 37,9 mg 0,13 L 0,87 g -1 , r 2 = 0,92).
Adsorpsi  yang  mengikuti  mode  Langmuir memiliki  keuntungan,  dimana  adsorpsi  terjadi  pada situs  permukaan  yang  homogen  dan  adsorpsi  terjadi secara monolayer, sedangkan adsorpsi yang mengikuti model  Freundlich,  adsorpsi  terjadi  pada  situs permukaan  yang  heterogen,  adsorpsi  terjadi  secara multilayer  dan  bersifat reversible . Dye yang  terserap secara monolayer berperan penting untuk menghasilkan efisiensi  konversi  maksimum  sel  surya yang lebih tinggi. Lee et  al . [15], melaporkan bahwa peningkatan Isc berbanding lurus dengan peningkatan dye yang  teradsorpsi  di  lapisan  tunggal  ( monolayer ) dari  TiO 2 seiring  dengan  lamanya  waktu  adsorpsi, tetapi  peningkatan  adsorpsi dye pada  permukaan monolayer ini hampir tidak mempengaruhi Voc.
0 10 20 30 40 50 600 1200 1800 2400 3000 3600 %T Bilangan Gelombang  (cm -1 ) 3183 2955 1716 1518 1379 1255 1116
Gambar 3. Parameter Sel Surya dengan Jenis TiO 2 Anatase (Biru), TiO 2 -P25 (Pink) Berdasarkan Gambar 3, DSSC yang
menggunakan TiO 2 -anatase memiliki efisiensi konversi  energi  maksimum  yang  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan DSSC yang menggunakan TiO 2 - P25.  Meskipun  luas  permukaan  dari  lapisan  TiO 2 sangat  mempengaruhi  konversi  energi  foton  menjadi listrik, dengan meningkatnya penyerapan cahaya oleh dye ,  maka  adsorpsi  secara  kimia  pada single-layer akan  sangat  mempengaruhi  untuk  peningkatan efisiensi konversi energy maksimum yang lebih tinggi. DSSC yang menggunakan TiO 2 -anatase dan TiO 2 -P25 menunjukkan  efisiensi  konversi  energi  maksimum tertinggi  pada  intensitas  cahaya  100  W/m 2 masing- masing sebesar (0,027±0,012)% dan (0,006±0,001)%. Salah  satu  parameter  lain  yang  dapat  mempengaruhi kinerja  dari  sel  surya  adalah  suhu.  Peningkatan  suhu pada proses pencahayaan akan menyebabkan penurunan  nilai  Voc  dan  Isc,  serta  menyebabkan penurunan efisiensi konversi energy dari sel.

## KESIMPULAN
Hasil analisis bixin menggunakan spektrofotometer  UV-Vis  menghasilkan  3  puncak karakteristik  yaitu  pada  488,  459,  430  nm.  Spektra FTIR  bixin ditandai dengan adanya serapan bixin pada bilangan  gelombang  3183  cm -1 mengindikasikan vibrasi  renggang  –OH  yang  berasal  dari  gugus karboksilat, pada 2955 cm -1 ; 2924 cm -1 ; dan 2852 cm - 1 vibrasi  renggang  H-C-H,  pada  1716  cm -1 vibrasi renggang  C=O,  pada  1608  cm -1 vibrasi  tekuk  O-H, pada 1563 cm -1 dan 1518 cm -1 vibrasi renggang C=C (alkena), pada 1379 cm -1 vibrasi tekuk C-H, pada 1255 cm -1 vibrasi  renggang  C-O,  pada  1161  cm -1 vibrasi simetri  dan  asimetri  C-O-C  (kelompok  ester),  pada 1012  cm -1 vibrasi  renggang  C-HTiO 2 -anatase/Bx/KI- I 2 +GKS/C  menghasilkan  efisiensi  konversi  energi maksimum yan lebih tingi dibandinkan dengan TiO 2 - P25/Bx/KI-I 2 +GKS/C masing-masing sebesar (0,027±0,012)% dan (0,006±0,001)%. 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800 1000 V o c (m V ) Intensitas Cahaya (W/m 2 ) 0 10 20 30 40 50 0 200 400 600 800 1000 Is c (μ A /c m 2 ) Intensitas Cahaya (W/m 2 ) 0 10 20 30 40 50 0 200 400 600 800 1000 Is c (μ A /c m 2 ) Intensitas Cahaya (W/m 2 )

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Kementerian  Riset  dan Teknologi/Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional;  dan Community, Development and Outreaching
Universitas  Tanjungpura  yang  telah  memberikan bantuan dana dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    S.  Setiadji,  A.L.  Ivansyah,  B.I.  Akbar,  2015, Studi  Komputasi  Senyawa  Dopamin  dan Dopamin-Ti(OH) 2 untuk  Aplikasi  Sel  Surya Tersensitasi  Zat  Warna, Jurnal  Kajian  Islam,
Sains dan Teknologi , vol. 2, pp. 205-221.
[2]    M.  Grätzel,  2003,  Review:  Dye-sensitized solar  cells, Journal  of  Photochemistry  and Photobiology C:   Photochemistry  Reviews , vol. 4, no. 2003, pp. 145-153. doi:10.1016/S1389-5567(03)00026-1.
[3] H.D. Fahyuan, Samsidar, F. Farid, et al ., 2015, Disain  Prototipe  Sel  Surya  DSSC  (Dye Sensitized  Solar  Cell)  Lapisan  Grafit/TiO 2 Berbasis Dye Alami, JoP , vol. 1, no. 1.
[4] J.  Gong,  K.  Sumathy,  Q.  Qiao, et  al .,  2017, Review  on  Dye-Sensitized  Solar  Cells (DSSCs): Advanced Techniques and Research Trends, Elsevier:  Renewable  and  Sustainavle Energy Reviews , 68: 234-246
[5] P.  Giridhar,  A.  Venugopalan,  R.  Parimalan, 2014,  A  Review  on  Annatto  Dye  Extraction, Analysis  and  Processing-A  Food  Technology Perspective, Journal of Scientific Research and Reports , vol. 3, no. 2, pp. 327-348.
[6] N.  Mezzomo  and  S.  R.  S.  Ferreira,  2016, Carotenoids Functionality, Sources, and Processing  by  Supercritical  Technology:  A Review, Hindawi  Publishing  Corporation
Journal of Chemistry , pp. 1-16, doi: 10.1155/2016/3164312.
[7] H. Hug, M. Bader, P. Mair and T. Glatzel, 2014, Biophotovoltaics:  Natural  pigments  in  dye- sensitized solar cells, Elsevier : Applied Energy , vol.  115,  no.  2014,  pp.  216-225,  doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.10.0 55.
[8] V. M. Dias, V. Pilla, L. P. Alves, H. P. M. et al .,  2011,  Optical  Characterization  in  Annatto and  Commercial  Colorific, Journal  Fluoresc , vol.  2011,  no.  21,  pp.  415-421,  doi: 10.1007/s10895-010-0730-1.
[9] W.  Rahmalia,  J.  F.  Fabre,  T.  Usman, et  al .,
2016, Bixin Adsorption Characteristic on TiO 2 , Proceedings  on  The  IRES  28 th International Conference ,  6 th February  2016,  Jakarta,
Indonesia.
[10]   D.  A.  Hanaor,  C.  Charles  and  Sorrell,  2010, Review  of  the  anatase  to  rutile  phase transformation, Journal Material Science , vol. 46, no. 2011, pp. 855-874, doi: 10.1007/s10853-010-5113-0
[11]   B.  Roose,  S.  Pathak  and  U.  Steiner,  2015, Doping of TiO 2 for sensitized solar cells, Royal Society of Chemistry .
[12]   N.  M.  Gomez-Ortiz,  L.  A.  Vazquez- Maldonado, A. R. Perez-Espadas, et al ., 2010,
Dye-Sensitized  Solar  Cells  with  Natural  Dyes Extracted  from  Achiote  Seeds, Solar  Energy Materials & Solar Cells , vol. 94, pp. 40-44, doi: 10.1016/j.solmat.2009.05.013.
[13]   W. Rahmalia, J. F. Fabre, Z. Mouloungui, 2015, Effects of Cyclohexane/Aceton Ratio on Bixin Extraction  Yield  by  Accelerated  Solvent Extraction Method, Elsevier, vol. 14, pp. 455- 463, doi: 10.1016/j.proche.2015.03.061.
[14]   Sudjadi,  1983, Penentuan  Struktur  Senyawa Organik , Ghalia Indonesia: Jakarta Timur.
[15]   C. R. Lee, H. S. Kim, I. H. Jang, et al ., 2011, Pseudo  First-Order  Adsorption  Kinetics  of N719  Dye  on  TiO 2 Surface, ACS  Applied Materials and Interfaces , vol. 3, no. 2011, pp: 1953-1957, doi: dx.doi.org/10.1021/am200169